und die umkehrbare Umwandlung des Calciumcarbonats. m 



3. Optische Untersuchung der Schmelzpro- 

 dukte. Die Schmelzkuchen des teilweise dissoziierten künst- 

 lichen Calciumcarbonats sehen porzellanartig weiß aus, während 

 die schon erwähnten großen Spaltebenen auf der Bruchfläche 

 (p. 104) eher eine durchscheinende marmorartige Beschaffenheit 

 der Schmelzkuchen erwarten ließen. Dieser scheinbare Wider- 

 spruch erklärt sich durch das mikroskopische Strukturbild in 

 Dünnschliffen der Schmelzprodukte. Bei einem Calciumoxyd- 

 gehalt unter 9 % (also mit Calciumcarbonat als Erstausscheidung) 

 bestehen die Schliffe meist aus wasserklaren Skeletten dieses 

 Carbonats, die in einer schmutzig braunen Grundmasse liegen 

 und zusammen mit der Grundmasse über verhältnismäßig großen 

 Ausdehnungen einheitlich auslöschen. Diese Individuen stoßen 

 unregelmäßig zusammen und entsprechen den großen Spalt- 

 flächen. Die erstgebildeten Carbonatskelette sind also auch 

 in der Grundmasse einheitlich weitergewachsen. Taf. VII Fig. 1 

 gibt ein Bild der Skelette und der Grundmasse im gewöhnlichen 

 Lichte bei 25f acher linearer Vergrößerung; die Zusammensetzung 

 entspricht 95,43 % Ca C 3 4,57 % Ca 0. 



Die Menge der Grundmasse nimmt mit zunehmendem Oxyd- 

 gehalt der Schmelzen deutlich zu. 



Die braune Farbe der Grundmasse ist zunächst auffällig bei 

 dem makroskopisch rein weißen Aussehen der Schmelzkuchen 

 und dem Fehlen jedes färbenden Bestandteils. Bei stärkerer 

 Vergrößerung zeigt sich jedoch, daß die Grundmasse einen fein- 

 fiederigen Gemengteil enthält; die braune Farbe ist daher auf 

 Lichtbeugung zurückzuführen 1 , ähnlich wie der braune Ring um 

 den Mond bei nebeliger Atmosphäre. Weiterhin zeigt die Grund- 

 masse im polarisierten Lichte deutliche Helligkeitsmaxima und 

 -minima beim Drehen des Objekttisches um 90°. Diese als „Pseudo- 

 pleochroismus" bekannte Erscheinung wurde zuerst eingehend von 

 E. v. Fedorow 2 beschrieben und auf die Lichtbewegung in einem 

 Lamellensystem verschieden brechender Medien zurückgeführt, wie 

 es auch im hier untersuchten Fall vorhanden ist. 



1 Ein ähnliches Verhalten in gewissen Gesteinsdünnschliffen ist wohl- 

 bekannt und wurde neuerdings z. B. von L. V. Pirsson (Amer. Journ. of Sc. 

 1910. 30. 102) beschrieben. 



2 Tscherm. Mitt. 1895. 14. 569—571. Zeitschr. f. Krist. 1900. 32. 

 128—130. 



